铋
铋（；），是一種化學元素，其化學符號为，原子序數为83，原子量為。铋是一種五價的后过渡金属，化學性質類似於同屬氮族的砷和锑。鉍可以在自然界中找到，而且它的硫化物和氧化物是重要的商業礦石。純鉍的密度是純鉛的86%。它剛產出時是銀白色易脆金屬，但表面氧化後呈粉紅色。铋是天然的反磁性金属，也是金屬中熱導率最低的元素之一。
铋長久以來一直被認為是原子序最大的穩定元素，但是2003年有科學家發現其唯一的穩定同位素鉍-209其實有著極其微弱的放射性，會進行α衰變，半衰期超過宇宙年齡的十億倍。由於鉍的半衰期極長，微乎其微的放射性對生物體不會造成任何影響（甚至比人體的放射性低得多），因此還是可以將它應用在幾乎所有地方。
古時候人們就已經知道鉍金屬的存在了，儘管它很常因為相似的物性而跟鉛或錫搞混。
鉍是最早發現的十種金屬之一，但其英文名稱來源Bismuth並不確定，可能起於Bismuth、Wismut、Wissmuth（16世紀初，德文），可能起於hwiz（意指"白色"，古高地德語），也可能起於新拉丁文的雙峰會（格奧爾格·阿格里科拉當時對許多德國的採礦和技術詞彙進行了拉丁化處理）的Wistuth、weißeMasse（意指"白色金屬塊"）。因為铋和錫以及鉛相似度高，所以在早期人們常常把铋跟錫、鉛搞混。由於鉍發現得很早，因此沒有人能確定它最先是被誰發現的。Agricola（約1546年）在De Natura Fossilium指出，基於對金屬及其物理性質的觀察，鉍是一種獨特金屬。煉金術時代的礦工也將鉍命名為"Tectum argenti"或"正在製造的銀"。
從約翰·海因里希·波特(1738年)、卡爾·威廉·舍勒和托爾貝恩·貝里曼開始，鉛和鉍的區別就變得清晰起來，克勞德·弗朗索瓦·若弗魯瓦(1753年)證明了這種金屬不同於鉛和錫。印加人也很常用到鉍，並且與常用的銅和錫一起用於特殊的青銅合金刀中。
工业上将冶炼铋主要是通过氧化铋的氧化还原反应，冶炼炉中的反应方程式主要为：
其中，产生的一氧化碳还可能把杂质金属的氧化物还原：
这些杂质溶于金属铋中组成还原熔炼产物粗铋。如果铋矿中还含有铜，则通常加入黄铁矿来回收铜：
硫化铋矿可以加入铁屑来冶炼铋，主要的反应方程式是：
同样，有部分杂质熔入金属铋得到粗铋。
氧化铋和硫化铋的混合矿则可以通过混合熔炼法来冶炼金属铋，冶炼过程是根据氧化铋和硫化铋彼此之间的氧化还原反应：
湿法冶炼铋常用氯化铁-盐酸法和铁粉置换法。氯化铁-盐酸法是将硫化铋矿溶解在三氯化铁和盐酸（HCl）的混合溶液中：
其中，FeCl还能溶解铋矿中的天然铋：
矿中如果有氧化铋则直接被盐酸溶解：
盐酸的另外一个作用是防止生成的BiCl水解成不溶性的BiOCl沉淀。铁粉则是把生成的氯化铋中的铋置换出来：
这时沉淀出来的铋为海绵状的。海绵状的铋如果直接在空气中加热会导致氧化，因此工业上的熔融铋是在熔融的氢氧化钠中进行的，这样既可以防止铋的氧化，又可以让形成的液态铋下沉易于聚集，铋中的氧化物及杂质能被氢氧化钠溶解。
铋的化学性质和砷、锑相似，常温下不与水及氧作用，因此，铋在空气中稳定。在加热至熔点时，铋表面逐渐生成灰黑色的氧化物。金属铋可以在一定条件下和卤素直接反应生成三卤化铋。高温下，金属铋能和很多非金属及金属生成三价铋的化合物，铋的还原电势为正值，即在电动序中位于氢后，所以铋不和非氧化性酸反应。铋能溶于热的浓硫酸中，也能顺利地和硝酸反应。与砷、锑不同，铋有生成含氧酸盐的明显趋势，如硫酸铋、硝酸铋、砷酸铋等。铋不和碱反应。
需要指出的是，铋与氧化剂作用时通常只生成3价铋而不是5价铋。+5氧化态的铋远不如砷(V)以及锑(V)稳定。这不仅仅是因为铋的第IV电离能及第V电离能之和(9.776mJ·mol)，而且还因为6s的一个电子激发到6d空轨道需要很大的能量，所以由低氧化态的铋生成Bi(V)的化合物是很困难的。
此外，铋还能形成原子簇化合物。
铋唯一的天然同位素是铋-209，在传统上也被视为最重的稳定同位素，是錼衰變鏈的最終產物，但科學家长期以来一直怀疑它在理論上是不稳定的。2003年，法国奧賽的研究人員證實其具有極其微弱的放射性，會發生α衰变形成鉈-205，測得的半衰期为 ，相当于目前估計的宇宙年龄的十亿倍。由于其極长的半衰期，極微的放射性對人體不會造成任何影響，甚至比人體本身的放射性低得多，因此在所有目前已知的医疗和工业应用中，铋可以被视为稳定的非放射性元素。而对它的放射性的研究纯粹是基於学术兴趣，因为铋是少數幾個在理论上被預測有放射性，之後才從实验室中被檢測出的元素之一。铋具有已知最长的α衰变半衰期，不過仍短於碲-128發生雙β衰變的半衰期，長達 。
幾個半衰期較短的鉍同位素存在於自然界鈾衰變鏈、錒衰變鏈和釷衰變鏈中，其中鉍-213也存在於錼-237和鈾-233的衰變鏈中。還有更多的同位素已通過實驗合成出。
在商业上，放射性同位素铋-213可以在中利用軔致輻射光子轰击鐳來生產。1997年開始，一種與铋-213結合的抗體複合體被用於治療白血病患者，铋-213的半衰期為45分鐘，在體內會隨著α粒子的發射而衰減。該同位素也被嘗試使用在癌症的放射治療，例如（TAT）中。
鉍可以形成三價和五價化合物，三價化合物較為常見。它的許多化學性質類似於砷和銻，儘管它們的毒性低於那些較輕元素的衍生物的毒性。
在高溫下，金屬鉍会和蒸氣與氧迅速結合，形成黃色的。 熔融時，在710℃以上的溫度中，這種氧化物會腐蝕任何金屬氧化物，甚至是鉑。在與鹼反應時，它會形成兩種含氧離子系列： (其聚合物為線性鏈)；和。的負離子實際上是立方八聚體陰離子，而中的負離子則是四聚體。
深紅色的鉍(V)氧化物不穩定，加熱時會釋放出。
化合物 NaBiO是一種強氧化劑。
存在於天然的鉍礦石中。它是由熔融的鉍和硫結合產生的。  氯氧化鉍(BiOCl，請參見右圖)和硝酸氧鉍(BiONO)在化學計量上以鉍（III）陽離子（BiO +）的簡單陰離子鹽的形式出現，其通常在含水鉍化合物中出現。然而，在BiOCl的情況下，鹽晶體以Bi、O和Cl原子的交替板的結構形成，其中每個氧在相鄰平面中與四個鉍原子配位。這種礦物化合物被用作顏料和化妝品（見下文）。
與較輕的氮族元素氮、磷和砷不同，但與銻相似，鉍不能形成穩定的氫化物。氫化鉍 ()是在室溫下自發分解的吸熱化合物。它僅在-60°C以下穩定。鉍化物是鉍與其他金屬之間的金屬間化合物。
在2014年，研究人員發現，鉍鈉可以以一種稱為“三維拓撲狄拉克半金屬”(3DTDS)的形式存在，該物質散裝具有3D狄拉克費米子。它是石墨烯的天然三維對應物，具有相似的電子移動率和漂移速度。石墨烯和拓撲絕緣體(例如3DTDS中的絕緣體)都是晶體材料，它們在內部是與電絕緣的, 但在表面上是可以導電的，從而可使用在電晶體和其他電子設備上。儘管鉍鈉()太不穩定,以至於無法在沒有包裝的設備中使用, 但它仍可以展示出3DTDS系統的潛在應用，且在半導體和自旋電子學的應用中, 它與平面石墨烯相比, 具有明顯的效率和製造優勢。 低氧化態的鉍鹵化物已被證明具有不同尋常的結構。最初被認為是氯化鉍(I)（BiCl），結果是由Bi陽離子和BiCl、BiCl陰離子組合成的複合化合物。 Bi陽離子具有扭曲的三鍵三角柱狀分子幾何形狀, 也存在於之中，是通過將四氯化鉿和氯化鉍與元素鉍的混合物還原而製成的，具有的結構。其他多原子鉍陽離子也已經被知悉，例如：在中被發現的Bi。 鉍也能形成具有與“BiCl”相同結構的低價溴化物。另外，還有一個真正的單一碘化物BiI，它包含單元鏈。BiI可加熱分解為和元素鉍。此外，也存在有相同結構的一溴化物。
在氧化態為+3時，鉍與所有的鹵素（即、、、 ）都會形成三鹵化物。這些鹵素除了之外，都會被水水解。
氯化鉍與氯化氫在乙醚溶液中會反應生成酸。
鉍很少出現+5的氧化態。其中一種這樣的化合物便是，一種強效的氧化劑和氟化劑。它也是強氟化物的受體，会與四氟化氙反應形成陽離子：
在水溶液中，Bi離子在強酸的條件下會被溶劑化，形成水離子。 在pH> 0的條件下，則會存在多核物質，其中最重要的是八面體複合物[]。
在地殼中，鉍的含量大約是金的兩倍。鉍最重要的是礦石是砷鉍礦和輝鉍礦。天然鉍礦的產地主要來自澳洲、玻利維亞和中國。
根據美國地質調查局的研究，2016年全球的鉍採礦產量為10,200公噸，主要產自中國（7,400噸）、越南（2,000噸）、墨西哥（700噸） 。2016年的全球精煉廠產量則為17,100噸，其中中國生產11,000噸、墨西哥539噸、日本428噸 ；這個數量上的差異顯示出，鉍的地位是作為提取其他金屬（例如：鉛、銅、鋅、錫、鉬、鎢等）的副產品。精煉廠生產的全球鉍產量的統計數據是較為完整與可靠的。
鉍存在於粗鉛锭中（含鉍量高達10％），經過數個精煉的階段，直到透過白特頓-克洛耳法的程序將之分離出來例如爐渣等的雜質，或是以貝滋電解法將之提煉出來。鉍與另一種主要金屬銅的作用相似。生鉍礦經過上述兩種處理程序後，仍存有相當多的其他金屬，其中最主要的是鉛。藉由熔融混合物與氯氣反應，其他金屬可以轉化為氯化物，而鉍則仍保持不變。雜質也可以透過各種其他方法去除，例如：使用助熔劑等處理方法，來製成高純度的鉍金屬（純度超過99％）。
鉍金屬全球產量和年平均價格除了1970年代的飆升之外，在20世紀的大部分時間裡，純鉍金屬的價格一直相對地穩定。鉍一直以來主要是作為提煉鉛的副產品而生產的，因此價格通常反映出生產、需求和回收成本之間的平衡。
在第二次世界大戰之前，對鉍的需求很小，而且主要是用在醫藥上，鉍化合物被用來治療消化系統的疾病、性傳播疾病和燒傷等。少數鉍金屬則是用在消防噴水系統和保險絲的易熔合金。在第二次世界大戰期間，鉍被認為是一種戰略性材料，用於焊料、易熔合金、藥物和原子研究。為了穩定市場，生產商在戰爭期間將價格定為每磅1.25美元（每公斤2.75美元），從1950年到1964年的價格則定為每磅2.25美元（每公斤4.96美元）。
1970年代初期，由於作為鋁、鐵和鋼的冶金添加劑，鉍的需求量逐漸增加，因此價格迅速上漲。隨後由於全球產量增加、消耗量穩定，以及1980年、1981年至1982年的經濟衰退，其價格下降。到了1984年，隨著全球消費量的增加，價格又開始攀升，特別是在美國和日本。在1990年代初期，開始對鉍進行評估研究，因為鉍可以作為鉛的無毒替代品，例如可用於：陶瓷釉料、魚墜、食品加工設備、管線應用的車床加工黃銅、潤滑油脂和水禽狩獵。儘管得到了美國聯邦政府的鉛替代政策支持，在1990年代中期，在這些領域中鉍的使用率依然增長緩慢，直到2005年左右，增長有所加劇，導致價格迅速且持續地上漲。
大多數鉍是作為提取其他金屬的副產品而生產的，包括鉛，鎢和銅的冶煉，該材料的可持續性取決於廢料回收業的投入。
曾有人認為，鉍可以從電子設備的焊接接頭中完整的回收，可是隨著最近電子設備中焊料應用的效率增加，因此焊料的用量明顯減少，故而難以回收。要從含銀焊料中回收銀仍具有經濟效益，但回收鉍的經濟效益則少了許多。
因此，未來可行的回收方式，主要是回收鉍含量較大的催化劑，例如磷鉬酸鉍、用於鍍鋅的鉍，以及作為快削加工的冶金添加劑。
鉍最廣泛使用的用途包括胃藥（次水楊酸鉍）、油漆塗料（釩酸鉍）、珠光化妝品（氯氧化鉍）和含鉍子彈，但從這些用途回收鉍是不切實際的。
目前在鉍的產量中，其化合物態就佔了一半。鉍在商業上的應用不多，且需要使用的量通常相對於其他原材料較少。在美國，2016年消耗了733噸鉍，其中70%用於化學品（包括藥品、顏料和化妝品），11％用於鉍合金。
一些製造商使用鉍作為閥門等飲用水系統設備的替代品，以滿足美國的“無鉛”要求（始於2014年）。這是一個相當廣泛的應用，因為它涵蓋了所有住宅和商業建築。
在1990年代初期，研究人員開始評估將鉍作為鉛的無毒替代品的可行性。
鉍是一些藥物的成分，但其中部分藥物的用量逐漸下降。氯氧化铋（BiOCl）有時用於化妝品中，作為眼影，髮膠和指甲油中的顏料。這種化合物是一種礦物質雙晶石，並且以晶體形式包含原子層，其以光為基礎折射光，產生類似於珍珠母珍珠層的虹彩外觀。它曾在古埃及等其他地方作為化妝品。鉍白(又稱西班牙白)，是一種白色顏料，它包括氧氯化鉍或硝酸氧鉍。釩酸鉍是一種具有光穩定性的非反應性塗料，通常作為毒性較強的硫化鎘黃和橙黃色顏料的替代品。這使得它常用在檸檬黃色顏料，而且和原本的含鎘顏料在視覺上無法區分。
鉍和鐵等金屬可製造合金，用於自動噴水滅火系統。它也被用來製造青銅時代使用的鉍青銅。
鉍在重金屬中毒性比較低，隨著人們越來越重視鉛的毒性，鉍合金（大約是鉍產量的三分之一）越來越常作為鉛的替代品。因為鉛（11.32克/立方公分）和鉍（9.78克/立方公分）之間的密度差異小，在子弹和配重等方面，鉍可以代替鉛。例如，它可以取代鉛製造鉛墜。現已替代鉛彈作為鎮暴霰彈槍中的彈藥。荷蘭，丹麥，英國，威爾斯，美國和許多其他國家現在禁止使用鉛彈來捕獵濕地的鳥類，因為許多鳥類以為鉛彈可幫助消化而誤食，導致鉛中毒。而荷蘭甚至禁止在所有狩獵行為中使用鉛彈。鉍錫合金子彈是一種替代方案，其性能與鉛彈相似。(另一種較便宜但性能較差的替代品是“鋼”彈) 然而，鉍由於缺乏可塑性而不適合用作為狩獵子彈。
鉍是一種高原子量的緻密元素，浸漬鉍的乳膠護罩用於阻擋醫學檢查（如電腦斷層掃描）中的X射線，一般認為它是無毒的。
危害性物質限制指令（RoHS）減少了鉛的使用，並擴大鉍在電子產品中作為低熔點焊料的成分，作為傳統錫鉛焊料的替代品。它的低毒性使它可作為食品加工設備和銅水管的焊料，而在歐盟，它也被應用於汽車工業。
鉍已被評估為用於的易切削黃銅中的鉛的替代品，雖然它和含鉛鋼的性能不同。
大部分的鉍合金熔點很低，可用於特殊用途如焊料。火災探測和撲滅系統中的許多自動灑水器、熔斷器和安全裝置常見到易熔的In19.1-Cd5.3-Pb22.6-Sn8.3-Bi44.7合金，熔點為47°C(117°F)。這是一個方便的溫度，因為在正常的生活條件下不太可能超過該溫度。會在70°C熔化的Bi-Cd-Pb-Sn合金，可用於汽車和航空工業。在薄壁金屬零件變形之前，先填充熔融液或覆蓋一層薄薄的合金以減少斷裂的機會，然後將零件浸入沸水中以除去合金。因為鉍在凝固的時候會異常膨脹，所以適合用於某些地方，例如印刷鑄件。
鉍用於製造易切削鋼和，以實現精密加工性能。因為鉛的凝固收縮和鉍的膨脹幅度差不多，因此鉛和鉍的含量通常一樣。含相同比例的鉍鉛合金在熔化、凝固時變化不明顯。這樣的合金可用於高精度鑄造中，例如在牙科領域可以創建模型和模型。鉍還用作鍛鑄鐵的合金劑和材料。
鉍還會用在鋁矽合金中，用來改善矽的型態。一些鉍合金（例如Bi35-Pb37-Sn25）會與不粘材料（雲母、玻璃、搪瓷）結合使用。因為它們很容易潤濕，從而可以與其他零件接合。在銫中添加鉍可以提高銫陰極的產率。鉍粉和錳粉在300°C的溫度下燒結會產生永久磁鐵和磁致伸縮材料，可於10–100 kHz範圍內的超聲波發生器和接收器以及磁存儲設備中工作。參見，一種因長期接觸鉍而引起的罕見皮膚病。
科學文獻指出，與其他重金屬（鉛，砷，銻等）相比，攝入一些鉍化合物對人體的毒性較小，可能是因為鉍鹽的溶解度相對較低所導致。研究指出，鉍滯留於全身的生物半衰期為5天，但它會在接受鉍藥物治療的人的腎臟中積存多年。
鉍可能會引發中毒，在近年來越來越普遍。與鉛中毒一樣，鉍中毒會導致在牙齦上形成黑色沉澱物，稱為鉍線。鉍中毒或許可用二巯基丙醇治療，其療效目前尚不明確。
鉍對環境的影響尚不清楚，它可能比其他的重金屬更不容易產生生物積累，而這是一個目前正在積極研究的領域。
真菌Marasmius oreades可以用來修復被鉍汙染的土壤。